Journal of Vocational Health Studies
www.e-journal.unair.ac.id/index.php/JVHS
THE EFFECT OF RETENTION FORMS ON ACRYLIC BASE SURFACES ON ADHESIVE STRENGTH OF DENTURE RELINER MATERIALS

## PENGARUH BENTUK RETENSI PADA PERMUKAAN BASIS AKRILIK TERHADAP KEKUATAN ADHESIVE BAHAN DENTURE RELINER

## Endang Prawesthi*   , Handoko Tirta    , Rahmaniwati
Department of Dental Technology, Health Polytechnic of Health Ministry Jakarta II, Jakarta-Indonesia

## A B S T R A C T
Background: Acrylic prosthesis that are used for a long time are often not sticky anymore and easy off. Treatment that can be done is relining, which is resurfacing with new material addition to prosthesis  surface in contact with mucosa. One of materials used is denture reliner made of acrylic material (heat and self cured acrylic). The successful use of this reliner material depends on the retention of  acrylic base surface. There is some retentions namely bur strokes, ethyl acetate and Al 2 O 3 sandblast. Purpose: To determine effect of retention in form of bur strokes, ethyl acetate and Al 2 O 3 sandblast on acrylic bases surface on adhesive strength of reliner denture material. Method: Research using samples in form of acrylic blocks with a length of 80 mm, a large block width of 10x10 mm and small block of 10x8 mm, reliner material thickness is 3 mm. Total of 64 samples were divided into 2 groups based on reliner materials (heat and self) and each group was divided into 4 groups based on treatment (control, bur stroke, ethyl acetat and Al 2 O 3 sandblast). All samples were subjected to tensile test using UTM to obtain tensile strength values. Result: Heat CA tensile strength value was greater than self CA and the two groups were significantly different (p<0.05), while  lowest tensile strength value in  control group followed by  ethyl acetate and  largest value in  Al 2 O 3 sandblast  and almost all groups were significantly different (p<0.05). Conclusion: Heat CA is more adhesive than self CA and  retention on acrylic surface is proven to be effective in increasing adhesive strength of acrylic surface against denture reliner.

## A B S T R A K
Latar belakang: Protesa akrilik yang dipakai dalam waktu lama sering tidak cekat lagi dan mudah lepas. Penanganan yang dapat dilakukan adalah relining , yaitu pelapisan kembali dengan penambahan bahan baru pada permukaan protesa yang menghadap jaringan mukosa. Salah satu bahan yang digunakan adalah denture reliner dari material akrilik ( heat dan self cured acrylic ). Keberhasilan penggunaan bahan reliner ini tergantung retensi dari permukaan akrilik. Ada beberapa retensi yaitu guratan bur, aplikasi ethyl acetate dan semburan Al 2 O 3 . Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh retensi berupa guratan bur, ethyl acetate dan semburan pasir Al 2 O 3 pada permukaan basis akrilik terhadap kekuatan adhesive bahan denture reliner . Metode: Penelitian menggunakan sampel berupa balok akrilik dengan panjang 80 mm, lebar balok besar 10x10 mm dan balok kecil 10x8 mm, ketebalan bahan reliner 3 mm. Total sampel 64 terbagi 2 kelompok berdasarkan bahan reliner ( heat dan self ) dan setiap kelompok terbagi 4 grup berdasarkan perlakuan (kontrol, guratan bur, aplikasi ethyl acetate dan semburan Al 2 O 3 ). Semua sampel dilakukan uji tarik dengan menggunakan UTM untuk mendapatkan nilai tensile strength . Hasil: Nilai tensile strength heat CA lebih besar dari self CA dan kedua kelompok berbeda cukup bermakna (p<0,05) sedangkan nilai tensile strength terendah pada grup kontrol diikuti grup ethyl acetate dan nilai terbesar pada grup pasir Al 2 O 3 dan hampir semua grup berbeda cukup bermakna (p<0,05). Kesimpulan: Denture reliner dari bahan heat cured acrylic lebih adhesive jika dibanding self cured acrylic dan retensi pada permukaan akrilik terbukti efektif dalam meningkatkan kekuatan adhesive permukaan akrilik terhadap bahan denture reliner .
Research Report Penelitian

## A R T I C L E   I N F O
Received 10 December 2020 Revised 3 February 2021 Accepted 24 March 2021 Online 31 March 2021
Correspondence : Endang Prawesthi
E-mail : endangprawesthi@yahoo.com
Keywords:
Acrylic base, Adhesive strength, Denture reliner, Retention
Kata kunci: Basis akrilik, Denture reliner, Kekuatan adhesive , Retensi Journal of Vocational Health Studies p-ISSN: 2580–7161; e-ISSN: 2580–717x DOI: 10.20473/jvhs.V4.I3.2021.100-106 Copyright © Journal of Vocational Health Studies. Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence (CC-BY-NC-SA)
Endang Prawesthi et al.  |  Journal of Vocational Health Studies 04 (2021): 100-106

## 101

## PENDAHULUAN
Pasien dengan penggunaan gigi tiruan lepasan akrilik baik sebagian maupun penuh dalam jangka waktu lama, seringkali mengalami keluhan akibat longgar atau tidak pas lagi sehingga gigi tiruan mudah lepas. Kondisi ini idealnya adalah pembuatan gigi tiruan yang baru, akan tetapi banyak pasien yang tidak ingin dibuatkan yang baru dengan alasan ekonomi ataupun kenyamanan menggunakan gigi tiruan yang lama. Gigi tiruan yang mudah lepas ini diakibatkan karena terjadinya proses resorbsi pada tulang alveolar ridge yang menyebabkan perubahan jaringan mulut, sehingga gigi tiruan tidak sesuai lagi dengan keadaan sebelumnya. Resorbsi alveolar ridge biasanya terjadi secara merata tetapi kadang-kadang resorbsi terjadi secara tidak teratur dan berlebihan pada salah satu dimensi, sehingga alveolar ridge yang terbentuk tidak sesuai untuk mendukung gigi tiruan lepasan (Hapkins,1989; Sudiono and A.,2001). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah pelapisan dengan menggunakan bahan pelapis sejenis ( denture reliner ).
Denture reliner ini diperlukan saat proses relining dimana proses ini merupakan pelapisan atau penambahan bahan baru secukupnya pada permukaan gigi tiruan yang menghadap jaringan pendukung untuk mengisi ruangan yang ada antara basis gigi tiruan dengan permukaan jaringan yang telah berubah (Kenneth et al.,1993).  Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk proses ini adalah dengan menggunakan bahan sejenis yaitu resin akrilik tipe heat curing acrylic dan self curing acrylic . Pada umumnya, heat cured acrylic dilakukan secara tidak langsung di luar mulut (laboratorium) sedangkan self curing acrylic secara langsung di dalam mulut (Setiawan,2013).
Pelapisan  akrilik  sebagai bahan pelapis pada proses relining memerlukan perlekatan yang kuat dengan permukaan basis protesa resin akrilik. Walaupun bahan tersebut sejenis akan tetapi karena pemakaian protesa yang cukup lama di dalam mulut pasien dan kemungkinan adanya perubahan pada sifat fisik maupun kimia dari protesa akrilik, sehingga kemungkinan perlekatan antara kedua bahan tersebut pun dapat berkurang. Perlekatan yang kuat diperlukan agar bahan tersebut tidak mudah lepas selama pemakaian dan nyaman dipakai. Banyak cara atau perlakuan yang digunakan untuk meningkatkan perlekatan yaitu dengan membuat kekasaran permukaan protesa atau restorasi yang disebut juga dengan istilah surface treatment . Perlakuan ini bertujuan untuk meningkatkan kekasaran permukaan suatu protesa sehingga menghasilkan mikroporositas yang dapat meningkatkan kekuatan adhesive atau perlekatan. Kekasaran permukaan ini dapat dilakukan dengan cara mekanis yaitu dengan membuat guratan menggunakan alat bur atau dengan cara kimia, misalnya  penggunaan silane (Lung and Matinlinna,2012). Selain itu, kekasaran permukaan dengan cara mekanis juga dapat dilakukan
dengan menggunakan alat semburan pasir Al 2 O 3 yang banyak terdapat di laboratorium gigi dikenal dengan nama sandblaster . Alat ini bersifat abrasive dengan ukuran partikel Al 2 O 3 50 - 250 µm dan biasanya digunakan untuk membersihkan sisa investmen dan oksida logam pada pembuatan framework denture atau untuk membuat kekasaran permukaan copping  metal untuk pelekatan material porselen (Kenneth,1986). Penggunaan aplikasi asam asetat ( ethyl acetate ) dapat juga berfungsi sebagai surface treatmen t. Aplikasi asam asetat pada basis akrilik dapat membentuk mikroporositas sehingga dapat meningkatkan kekuatan perlekatan resin akrilik  yang digunakan sebagai bahan relining (Shimizu and Takahashi,2012). Penelitian tentang kekuatan adhesive atau perlekatan dan kekasaran permukaan pada beberapa material ini pernah dilakukan oleh beberapa ahli antara lain (Azhindra, et al.,2013) yang meneliti tentang perbedaan retensi antara heat cured , self cured dan soft liner terhadap basis akrilik kuring panas, (Waskitho A, et al.,2014) yang meneliti tentang pengaruh surface treatment terhadap kekuatan geser nilon thermoplastik dengan akrilik kuring dingin. Sementara, (Akin et al.,2011) yang membuktikan bahwa perbedaan ukuran partikel Al 2 O 3 pada sandblasting berpengaruh terhadap tensile bond strength pada bahan silicone . Demikian juga (Fadilah,2016), dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh surface treatment asam asetat terhadap kekuatan tarik silicone soft liner pada permukaan resin akrilik polimerisasi panas.
Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh retensi guratan bur, ethyl acetate dan semburan Al 2 O 3 pada basis akrilik terhadap kekuatan adhesive bahan denture reliner sehingga pada akhirnya diharapkan dapat bermanfaat bagi teknisi gigi maupun dokter gigi dalam proses relining gigi tiruan akrilik.

## MATERIAL DAN METODE
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium  Akrilik dan Logam Jurusan Teknik Gigi  Poltekkes  Kemenkes RI Jakarta II dan Laboratorium STP BPPT Puspiptek Serpong, Tangerang. Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris dengan sampel penelitian berupa  akrilik berbentuk  balok. Panjang balok 80 mm dengan balok kecil 15 mm dan balok besar sisanya, lebar dan tebal balok kecil 10x8 mm dan balok  besar 10x10 mm. Setelah itu,  permukaan balok tersebut dikasarkan berupa guratan dengan semburan pasir Al 2 O 3 dan bahan silane , kemudian dilekatkan bahan relining ( heat dan self curing acrylic ) dengan ketebalan 3 mm. Balok akrilik terbuat dari resin akrilik ® Twin Cure dengan polimerisasi panas ( heat curing acrylic resin) , yang dibuat dari pola wax berdasarkan cetakan atau mould model dari material logam berbentuk balok, kemudian ditanam dalam kuvet dengan gips putih plaster of paris ). Bahan denture reliner yang digunakan
dilakukan aplikasi ethyl acetat dan dilakukan semburan pasir Al 2 O 3 . Setelah balok akrilik selesai dibuat, seluruh permukaan yang akan dilekatkan bahan relining, dihaluskan dengan kertas amplas halus ukuran P360 untuk mendapatkan kehalusan permukaan yang sama. Kemudian semua kelompok sampel dilakukan perlakuan yaitu permukaan balok tidak dilakukan perlakuan (kontrol), permukaan diberi guratan dengan bur fissure intan ( diamond ) dan dilakukan semburan pasir Al 2 O 3 . Setelah itu, sampel dibersihkan dengan alat ultrasonic cleaner “ Cole-Parmer 8891” selama 5 menit dan dikeringkan dengan penyemprot udara ( air spray ). Kemudian permukaan sampel yang sudah diberi perlakuan dilekatkan bahan heat dan self  curing acrylic dengan ketebalan 3 mm. Setelah itu, semua sampel direndam dalam wadah ( bakker glass ) berisi air aquadestilata selama 48 jam pada suhu kamar (±28ºC) (Mahajan et al.,2014). Adapun proses pembuatan spesimen akrilik dapat dilihat pada Gambar 2. Sedangkah proses pembuatan retensi pada permukaan spesimen akrilik dapat dilihat pada Gambar 3. Untuk proses pelekatan bahan self dan heat cured acrylic denture reliner dapat dilihat pada Gambar 4.
adalah heat curing acrylic dan self curing acrylic . Skema sampel yang akan dibuat seperti Gambar 1, sesuai dengan  penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Kulkarni and Parkhedkar,2011) dan (Madan and Datta,2012).
Gambar 1. Skema sampel penelitian
Jumlah sampel keseluruhan adalah 64 sampel balok akrilik polimerisasi panas ( heat cured acrylic ) berbentuk balok sama besar dan dilekatkan bahan heat dan self curing acrylic dengan ketebalan 3 mm dan dibagi manjadi  2 kelompok, yaitu 32 sampel yang dilekatkan bahan heat curing acrylic dan 32 sampel yang dilekatkan bahan self curing acrylic . Kemudian setiap kelompok dibagi lagi menjadi 4 grup lagi yaitu masing- masing 8 sampel dengan permukaan balok akrilik tidak dilakukan perlakuan (kontrol), dibuat guratan bur,
Gambar 2. Proses pembuatan spesimen akrilik
Gambar 3. Proses pembuatan retensi pada permukaan spesimen akrilik
Endang Prawesthi et al.  |  Journal of Vocational Health Studies 04 (2021): 100-106 103
Semua sampel dilakukan pengambilan data dengan mengukur nilai tensile strength menggunakan alat universal testing machine ® Shimadzu ” AG 5000E dengan kecepatan crosshead 5 mm/menit. Cara pengujian dilakukan penarikan sampel balok akrilik sampai  kedua bagian balok  akrilik yang telah dilekatkan bahan relining putus atau lepas, kemudian hasilnya dicatat. Pencatatan dilakukan dengan mengamati profil data berupa grafik yang terlihat di layar monitor komputer alat uji tarik.

## HASIL
Data yang telah didapatkan kemudian dilakukan uji normalitas dan homogenitas untuk mengetahui sebaran data apakah berdistribusi normal dan berasal dari populasi yang homogen. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan uji normalitas baik melalui tes Kolmogorov-Smirnova maupun Shapiro-Wilk dan berdasarkan nilai kemaknaannya (p<0.05), maka diperoleh hasil distribusi data dianggap normal karena semua kelompok mempunyai nilai p>0.05, demikian
juga dengan uji homogenitas dengan Levene test didapatkan hasil p<0.05, sehingga data dianggap homogen. Untuk mengetahui rerata nilai tensile strength balok akrilik pada semua kelompok A ( heat CA) dan B ( self CA) yang tanpa perlakuan (kontrol) dan dilakukan perlakuan menggunakan guratan bur, aplikasi ethyl acethate dan semburan pasir Al 2 O 3 maka dapat dilihat pada Tabel 1.
Dari Tabel 1 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai rerata tensile strength menurut kelompok A ( heat CA) dan B ( self CA) menunjukkan nilai yang berbeda. Terlihat kelompok A ( heat CA) mempunyai nilai rerata tensile strength yang lebih besar dibanding kelompok B ( self CA) pada setiap grup. Nilai rerata tensile strength pada kelompok A ( heat CA), grup kontrol menunjukkan nilai yang paling kecil, kemudian diikuti grup ethyl acetate , grup guratan bur dan nilai terbesar adalah grup pasir Al 2 O 3 . Sedangkan, nilai rerata tensile strength pada kelompok B ( self CA). Demikian juga, nilai terkecil pada grup kontrol diikuti oleh nilai TS ethyl acetate, guratan bur dan nilai terbesar pada pasir Al 2 O 3 . Untuk mengetahui kemaknaan perbedaan nilai tensile strength (N/mm 2 ) pada kelompok A ( heat CA) dan
Gambar 4. Proses pelekatan bahan self dan heat cured acrylic denture reliner
Gambar 5. Proses pengujian dengan universal testing machine
Kelompok Grup Perlakuan Min. Max. Rerata ± SD A ( Heat CA) N=32 Kontrol 12.2300 14.0300 13.1150 ± 0.6519 Guratan bur 15.6500 16.6500 16.0500 ± 0.3180 Ethyl acetate 14.9800 16.2300 15.7587 ± 0.3908 Pasir Al 2 O 3 16.9200 18.0500 17.5775 ± 0.4252 B ( Self CA) N=32 Kontrol 9.6700 10.9700 10.3610 ± 0.4892 Guratan bur 13.4800 14.3000 13.8750 ± 0.2659 Ethyl acetate 11.7100 12.6870 12.1571 ± 0.3026 Pasir Al 2 O 3 14.6700 16.5900 15.5512 ± 0.6861 Tabel 1. Rerata nilai tensile strength kelompok (A dan B) dan berdasarkan perlakuan terhadap permukaan balok akrilik (n= 64)
B ( self CA) antara grup perlakuan, dilakukan uji One Way ANOVA dengan nilai kemaknaan p<0.05 dan didapatkan perbedaan yang bermakna karena p<0.05, sehingga dilanjutkan dengan uji posc hoc tukey HSD dengan hasil seperti pada Tabel 2.
Pada Tabel 2, dapat terlihat bahwa kemaknaan (p) antara setiap grup ( control , guratan bur, ethyl acethate dan pasir Al 2 O 3 ) pada kelompok A dan B. Semua kelompok menunjukkan perbedaan yang bermakna, karena p<0.05. Hanya antara grup guratan bur dengan grup ethyl acetate saja pada kelompok B
( self CA) ditemukan tidak adanya perbedaan yang cukup bermakna (p>0.05).
Untuk mengetahui kemaknaan perbedaan nilai tensile strength (N/mm 2 ) antara kelompok  A ( heat CA) dan B ( self CA) pada semua grup control dan perlakuan dilakukan uji i ndependent T test dengan nilai kemaknaan p<0.05 dan hasilnya seperti Tabel 3.
Pada Tabel 3, dapat terlihat bahwa kemaknaan (p) dari semua grup control dan grup perlakuan menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna karena p<0.05.
Tabel 2. Uji One Way ANOVA perbedaan nilai tensile strength (N/mm 2 ) pada kelompok A ( heat CA) dan B ( self CA) antara grup perlakuan (N= 32) Kelompok Grup Perlakuan Mean Difference Std. Error Sig. A ( Heat CA) Kontrol -Guratan bur 1.8187500* .2318142 .000 -Ethyl acetate 1.5275000* .2318142 .000 -Pasir Al 2 O 3 4.4625000* .2318142 .000 Guratan bur -Ethyl acetate 1.7178750* .2335171 .000 -Pasir Al 2 O 3 -1.6762500* .2335171 .000 Ethyl Acetate Pasir Al 2 O 3 -3.3941250* .2335171 .000 B ( Self CA) Kontrol -Guratan bur 1.8187500* .2318142 .000 -Ethyl acetate 1.5275000* .2318142 .000 -Pasir Al 2 O 3 4.4625000* .2318142 .000 Guratan bur -Ethyl acetate -.2912500 .2318142 .597 -Pasir Al 2 O 3 2.6437500* .2318142 .000 Ethyl Acetate -Pasir Al 2 O 3 2.9350000* .2318142 .000
Tabel 3. Uji T test perbedaan nilai tensile strength (N/mm 2 ) pada grup perlakuan antara kelompok A ( heat CA) dan B ( self CA)
Grup Perlakuan Kelompok t df. Sig. (2-tailed) Kontrol A 9.557 14 .000 B Guratan bur A 14.838 14 .000 B Ethyl acetate A 20.607 14 .000 B Pasir Al 2 O 3 A 7.099 14 .000 B

## PEMBAHASAN
Pada penelitian ini, terlihat bahwa pada semua kelompok (A dan B) menunjukkan nilai rerata tensile strength pada grup control paling kecil yaitu ethyl acethate dan guratan bur memiliki kecenderungan mempunyai nilai sedikit lebih besar dan pada grup Al 2 O 3 mempunyai nilai lebih besar. Dengan uji kemaknaan ditemukan perbedaan yang signifikan antara grup
control (tanpa perlakuan) dan semua grup dengan perlakuan (bur, ethyl acethate dan Al 2 O 3 ). Dengan kata lain bahwa permukaan plat akrilik dengan perlakuan surface treatment akan berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan ikatan antara batang akrilik dengan bahan hard liner . Perbedaan yang signifikan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh banyak peneliti antara lain (Waskitho A et al., 2014) dan (Akin et al., 2011) yang meneliti tentang pengaruh
Endang Prawesthi et al.  |  Journal of Vocational Health Studies 04 (2021): 100-106 105
surface treatment terhadap kekuatan geser nilon thermoplastik dan tentang pengaruh sandblasting Al 2 O 3 pada bahan resilient liner . Hal ini dapat dijelaskan bahwa uji tarik suatu material dilakukan dengan menariknya hingga putus. Mudahnya terjadi destruksi atau putusnya antara balok akrilik dengan bahan hard denture reliner dipengaruhi oleh ukuran porousitas (kekasaran), kedalaman dan jumlah porousitas permukaan akrilik. Pada surface treatment dengan sandblasting dengan ukuran partikel pasir Al 2 O 3 110 µm (metode mekanis), semprotan pasir alumina dengan kecepatan tinggi tersebut dapat menghasilkan panas dan akan membentuk celah atau porous pada permukaan akrilik yang lebih besar, sehingga celah rantai polimer pun akan terbuka lebih lebar. Akibat celah yang terbuka lebar ini, maka akan memberikan kesempatan lebih besar masuknya rantai hard liner dibandingkan permukaan yang tidak dilakukan perlakuan atau perlakuan dengan ethyl acethate (metode kimia) yang hanya membentuk porous lebih sedikit dan kecil sedangkan untuk ukuran partikel yang lebih kecil kesempatan terbukanya celah polimer lebih sedikit apalagi dalam jumlah yang sedikit (Darvell,2018). Ethyl acethate menghasilkan mikroporositas yang lebih sedikit dibandingkan dengan sandblasting karena permukaan akrilik memiliki ketahanan yang tinggi terhadap paparan bahan kimia seperti ethyl acethate (Waskitho A et al.,2014). Demikian juga, surface treatment dengan guratan bur (metode mekanis), walaupun kedalaman guratan 0,5 mm akan tetapi guratan tersebut menyambung dan tidak berbentuk lubang atau porous sehingga masuknya rantai polimer dari hard liner tidak terikat ( interlocking ) dengan kuat oleh permukaan akrilik.
Pada penelitian ini, terlihat bahwa kelompok A ( heat CA) mempunyai nilai tensile strength yang signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok B ( self CA). Dengan kata lain, hard liner dengan bahan dasar akrilik polimerisasi panas memerlukan beban atau force yang lebih besar agar terjadi failure atau putusnya suatu material dengan basis akrilik tersebut dibandingkan dengan kelompok B ( self CA) dengan bahan dasar polimerisasi kimia atau autopolimer akrilik. Hal ini, karena hard liner polimerisasi panas merupakan bahan akrilik yang sama dengan basis atau plat akrilik sehingga sifat fisik dan kimianya pun serupa. Sifat yang serupa ini memungkinkan kedua bahan tersebut dapat terikat dengan lebih kuat. Agen cross-linked pada heat cured acrylic dapat berfungsi sebagai jembatan atau ikatan kimia yang menyatukan 2 rantai polimer, sehingga apabila etil glikol dimetilakrililat (ACL) dimasukkan ke dalam adonan maka beberapa ikatan akan terbentuk suatu struktur yang disebut jaringan 3 dimensi. Cross-linked ini akan memberikan peningkatan kekuatan ketahanan terhadap deformasi dan mengurangi penyerapan cairan. Sedangkan pada self cured acrylic walaupun komposisinya sama dengan heat cured acrylic namun berbeda bahan aktivatornya
( dimethyl paratoluidin ). Self cured acrylic tidak dapat berpolimerisasi secara sempurna dibanding heat cured acrylic sehingga banyak menghasilkan sisa monomer yang berakibat mengurangi kekuatan ketahanan dan menimbulkan porus pada bahan akrilik tersebut (Anusavice,2003).
Hal ini dapat dijelaskan pula bahwa heat cured acrylic mempunyai ikatan lebih kuat dengan heat cured acrylic juga dibanding dengan ikatan antara self  cured acrylic dengan heat cured acrylic yang hanya mempunyai rantai polimer tidak sempurna. Pada saat menerima gaya tarik maka rantai polimer yang baru akan memiliki rantai polimer yang lebih panjang sehingga proses terjadinya failure atau putus akan lebih membutuhkan waktu lebih lama. Proses terjadinya rupture atau robek akan dimulai dengan terjadinya peregangan rantai fibril, terbentuk void diawali dengan terjadinya kontraksi atau peregangan antara fibril dalam rantai polimer yang terbentuk secara spontan dari kekuatan antar rantai yang lemah, kemudian terbentuk void rantai polimer akrilik dengan kecenderungan akan masuk dan berkembang ke bagian dalam material dan berturut-turut akan membentuk void - void yang baru dan akhirnya  terjadi failure atau putus (Anusavice,2003).

## KESIMPULAN
Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa material denture reliner dari heat cured acrylic lebih adhesive (nilai tensile strength lebih tinggi) dibandingkan self cured acrylic untuk semua perlakuan. Surface treatment (retensi) dengan metode mekanis (guratan bur dan semburan pasir Al 2 O 3 ) lebih baik dari pada menggunakan metode kimia (aplikasi ethyl acetate ) dan bentuk microporousity (semburan pasir Al 2 O 3 ) lebih baik daripada berupa non microporousity (guratan menyambung).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian ini. Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Akin, H., Tugut, F., Mutaf, B., Guney, U., 2011. Effect of Sandblasting with Different Size of Aluminum Oxide Particles on Tensile Bond Strength of Resilient Liner to Denture Base. Cumhur. Dent. J. 14, 5–11.
Anusavice, K.J., 2003. Buku ajar ilmu bahan kedokteran gigi, Edisi 10.
Azhindra , Ismiyati, T., Dipoyono, M., Prostodonsia, P.S., Pendidikan, P., Gigi, D., Gigi, F.K., Prostodonsia, B., Gigi, F.K., Gadjah, U., Yogyakarta, M., 2013. Perbedaan Retensi Antara Heat Cured , Self Cured dan Soft Liner Sebagai Bahan Relining Basis Gigi Tiruan Lengkap Rahang Atas Resin Akrilik (Kajian Laboratoris). J. Kedokt. Gigi 4, 242–247.
Darvell, B.W., 2018. Materials science for dentistry, Materials Science for Dentistry.
Fadilah, N.A., 2016. Pengaruh Surface Treatment Etil Asetat Terhadap Kekuatan Tarik Silicone Soft Liner Pada Permukaan Plat Resin Akrilik Polimerisasi Panas. Skripsi Univ. Gajah Mada. Gajah Mada, Jogjakarta.
Hapkins, 1989. Bedah Mulut Preprostetik. EGC. Kenneth, L.S., K. D., R., W. A., K., 1993. Clinical Removable Partial Prosthodontics. In: Implant Dentistry. Kenneth, R.D., 1986. Dental Laboratory Procedure Removable Partial Denture, Volume III. ed. The C.V Mosby, Priceton.
Kulkarni, R.S., Parkhedkar, R., 2011. The Effect of Denture Base Surface Pretreatments on Bond Strengths of Two Long Term Resilient Liners. J. Adv. Prosthodont.
3, 16–19.
Lung, C.Y.K., Matinlinna, J.P., 2012. Aspects of Silane Coupling Agents and Surface Conditioning in Dentistry: An Overview. Dent. Mater. 28, 467–477.
Madan, N., Datta, K., 2012. Evaluation of Tensile Bond Strength of Heat Cure and Autopolymerizing Silicone-Based Resilient Denture Liners Before and After Thermocycling. Indian J. Dent. Res. 23, 64–68. Mahajan, H., Chandu, G.S., Mishra, S.K., 2014. An in vitro study of the effect of design of repair surface on the transverse strength of repaired acrylic resin using autopolymerizing resin. Niger. J. Clin. Pract. 17, 38–42.
Setiawan, R., 2013. Penatalaksanaan Relining Pada Gigi Tiruan Sebagian Lepasan (Gtsl). J. Ilm. Widya.
Shimizu, H., Takahashi, Y., 2012. Review of Adhesive Techniques Used in Removable Prosthodontic Practice. J. Oral Sci. 54, 205–211.
Sudiono, J., A., W., 2001. Resorbsi Jaringan Pendukung Keras Geligi Tiruan Lengkap Rahang Bawah pada Wanita. MKG (Dental Journal).
Waskitho, A., Tjahjanti, E., Kusuma, H.A., 2014. Pengaruh Surface Treatment Terhadap Kekuatan Geser Relining Termoplastik Nilon dengan Resin Akrilik
Kuring Dingin. J. Kedokt. Gigi 5, 237–245.